KT SES ALLIAGES. 275 



ser qu'ils aient été refroidis jusqu'à une certaine tem- 

 pérature, et étudiés seulement à des températures plus 

 élevées. Si cette température est, pour tous les alliages, 

 supérieure au début de la deuxième transformation, ils 

 auront tous une dilatation élevée, et peu différente d'un 

 alliage à Tautre. Si l'on abaisse la température, les allia- 

 ges les moins riches en nickel se transformeront les pre- 

 miers, et leur dilatation deviendra plus faible, tandis que 

 celle des autres alliages conservera la même valeur. Plus 

 on augmentera le nickel, plus l'aire des faibles dilatations 

 s'étendra vers la droite, et si, comme je l'avais fait dans 

 mes premières expériences, on amène tous les alliages à 

 0", les faibles dilatations s'étendront jusqu'au voisinage 

 de 20 pour 100, et les dilatations caractéristiques d'un 

 état faiblement magnétique seront limitées à une région 

 très peu étendue. Si, enfin on amène les alliages à des 

 températures très basses, ils atteindront tous l'état com- 

 plètement transformé, et toute anomalie de dilatation 

 disparaîtra. 



La figure 4 peut donner une idée du phénomène. Au 

 début, toutes les courbes se confondent en AB, à la fin 

 en CD. Entre ces deux températures extrêmes, on ren- 

 contre un groupe d'alliages en voie de transformation, 

 et dont le retour à l'état magnétique est d'autant plus 

 avancé qu'ils contiennent moins de nickel. C'est à ces 

 alliages que correspondent les courbes 6»,, Ô^. 63,.. . qui 

 aboutissent aux courbes correspondant aux deux états 

 extrêmes, et qui indiquent la dilatation des alliages ame- 

 nés tous préalablement aux températures 0,, etc. 



Voici les formules de dilatation trouvées pour quel- 

 ques alliages irréversibles à des états bien définis. 



